44 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Malheureusement aucun des photomètres connus ne peut servir. Seul 

 ie photomètre Bunsen pourrait donner une idée peu précise des phéno- 

 mènes. Mais nous pouvons employer comme photomètre une petite sphère, 

 à surface catoptrique, en la plaçant très près de la faible flamme et loin 

 d'une bougie allumée. Nous voyons ainsi dans le globule catoptrique deux 

 petites taches lumineuses de la même ïixçon que dans le photomètre de 

 Wheatstone. 



» Tel est le photomètre simple que je propose, et qui n'est pas peut-être 

 très juste, mais il est d'égale justesse à celui de Wheatstoîie, et peut- 

 être le seul dont on peut faire usage pour une lumière très faible et de 

 dimensions minimes. Nous avons mesuré ainsi l'intensité de la flamme 

 (4o"""' de section maxima) ayant le sommet l^rillant, et nous l'avons 



trouvée ésale à tti:^ de bougie. De même, l'intensité de la flamme sans 



o oooo ° 



aucune partie brillante a été trouvée égale à -^ — de bougie. » 



CHIMIE PHYSIQUE. — Conséquences de la théorie des aciers au nickel. 

 Note de M. Ch.-Éd. Guillaume, présentée par M. Mascart. 



« La théorie des anomalies des aciers au nickel expliquée par la trans- 

 formation du fer de l'état a à l'état y ou inversement, plus ou moins modifiée 

 dans son allure, abaissée dans l'échelle des températures, affectée ou non 

 d'hystérèse thermique, conduit à quelques résultats intéressants. 



)) 1° L'allure anormale de la variation du module d'élasticité, observée 

 aux températures ordinaires dans les alliages irréversibles ou réversibles, 

 conduit à admettre qu'il se produit, dans l'une des transformations du fer 

 pur, un renversement dans le sens du changement du module. Or, des deux 

 transformations du fer, une seule, le passage p à y, s'effectue avec une va- 

 riation importante du volume, et, si l'on admet que les réactions élastiques 

 à l'intérieur d'un solide sont une fonction des distances moléculaires, on 

 sera tout naturellement amené à prévoir une variation positive importante 

 du module dans le passage, à température ascendante, du fer p au fer y. 

 Certaines expériences de M. Howe, restées inexpliquées, trouvent dans 

 cette indication leur cause naturelle. 



» 1^ La réalité de la transformation du fer permet de préciser l'expli- 

 cation que j'ai donnée des résultats trouvés par MAL Nagaok» et Honda 

 dans l'étude des variations de volume des aciers au nickel sons l'action du 



